特別論文

イゲタロイ ® の歴史CoWCWCWC

後藤裕明History of Igetalloy ─ by Hiroaki Gotou ─ Cemented carbide is a composite material of ceramics and metal, andthe major structures are WC-Co and WC-TiC-Co. The advantages cemented carbide has over other materials arehigh degrees of hardness and wear resistance. Cemented carbide is already put into practical use in various
applications, such as cutting tools, wear-resistant tools, corrosion-resistant tools and decorations, and this trend isspreading widely. Today, the annual production of cemented carbide in Japan has exceeded 6,000 tons. Sumitomo
Electric Hardmetal started the research on cemented carbide 80 years ago, and has since then been working hard todevelop new materials and techniques for manufacturing these. This paper provides a look back at 80 years ofhistory of Igetalloy and also describes new materials and the latest manufacturing techniques.

1.

緒

言
材料利用率

超硬合金は、主たる成分が、WC（炭化タングステン）-Coあるいは、WC-TiC-Co などからなる、セラミックスと金属75〜80

熱間鍛造の複合材料である。超硬合金は切削工具、耐摩工具、耐食工具、装飾類など広範囲に実用化されており、その用途は冷間鍛造確実に拡大してきている。超硬合金の生産量は現在、国内鋳造で年間 6000t を超えるまでになっている。当社は超硬合金の研究を始めて 80 年が経過し、その間たゆまぬ生産技術お粉末冶金

よび新材質の開発に取り組んできた。本報では、80 年の歴020406080100（％）

史をふり返るとともに最新の生産技術、新材質について述べる。

kg当たりエネルギー消費量
11.0〜11.72.

粉末冶金法と超硬合金の起源

2−1

粉末冶金法

熱間鍛造

金属製品を製造する方法は、粉冷間鍛造

末冶金、鋳造、鍛造などがある。粉末冶金法は 1909 年
Coolidge が、電球のフィラメントの W 線を製造したことに鋳造始まり、粉末原料を出発点とし、融点が非常に高い元素を粉末冶金

主成分とする超硬合金に適した製法である。高精度化やネットシェイプ化に向いた技術と言われ、材料使用率、エ7.1〜9.1

024681012（100kcal）

ネルギー消費量においては、図 1 に示すように他の製法よ日本粉末冶金工業会（1）

り優れている。超硬合金は結合金属である Co を溶融させて焼結する液相焼結により製造され、WC の融点

図1

金属製法と材料使用率、エネルギー消費量（2）（2900 ℃） よりもかなり低い温度で焼結は行われる。
2−2

超硬合金

超硬合金は、ドイツの電球メーカー、Osramlamp 社の Schroter が、特殊鋼製ダイスで電球て超硬合金を発明し、1926 年にはドイツの Krupp 社が超硬用のフィラメントの伸線を行うと、ダイス表面に WC が析合金の発売を開始している。1931 年には Kieffer が WC-出して非常に硬くなることを発見したことに起源する。

TiC-Co 系合金を鋼切削用として市場に出し、切削工具用超1923 年 Schroter が、WC を Co や Ni で焼結することによっ硬合金の基礎を確立した（3）。

2 0 0 9 年 1 月 ・ SEI テクニカルレビュー ・ 第 174 号 −（ 1 ）−

3.

当社での超硬合金の製造開始

3−1

黎明期

ホットプレス法1920 年代、当社では伸線用ダイスで冷型法
完粉

完粉
WC＋Co

WC＋Co

伸線用設備の高速化が進む一方でダイス材料には進展がなく、伸線設備能力が発揮できずダイスの改良が急務となっていた。1927 年、Krupp 社の超硬合金の情報を入手し、超ホットプレス

硬合金に関する研究が始まった。1929 年には、ホットプレ

プレス
（冷間）

ス法（プレスと焼結を同時に行う手法）で自家用の伸線ダイスの製造に成功している。1932 年には井ゲタハードロイの商品名での発売が始まった。（現在のイゲタロイ® は 1959

焼結年から使用されている（4）。）
3−2

初期の製法

初期の製造方法は、W、C、Coを配合しボールミルで混合粉末を作製、それを炭化し再びボールミルで粉砕混合し完粉（WC ＋ Co）とする、複合法にて製造していた。完粉はホットプレス法により超硬合金
図3が製造された。

合金素材の製造方法：ホットプレス法と冷型法

複合法はカーボン量、WC 粒度の調整が困難であり、ホットプレス法は小さな製品を量産するには不向きである
保証面では、遊離炭素、結合炭素の測定、飽和磁気量の測短所があった。
1953 年オーストリアの有力な超硬合金メーカーであった定、ビッカース硬度測定等の大きな進歩がもたらされた。

MP 社（Metalwerk Plansee）との技術提携が行われ、完粉

戦後間もない頃の製造材質は、切削工具用としては戦時製造は複合法から、W ＋ C を炭化し WC を製造、次に WC中の技術を踏襲した鋼用に 3 種類、鋳物用に 3 種類のみ、粉と Co 粉を粉砕混合し完粉とする間接法に移行された。

耐摩用としては WC-Co 系の 3 種類であった。MP 社からのまた合金素材の製造はホットプレス法から、室温でプレス技術導入により、WC の粒度と Co 量により硬度と靭性のシしたあと焼結をバッチ式で行う冷型法に切り換えられてリーズ化がなされた。1960 年当時の耐摩用材質を表 1 に示いった。完粉製造の複合法と間接法、超硬合金製造のホッすが、現在の WC-Co 系材質の基礎がこの頃にはほぼでき

トプレス法と冷型法の工程を図 2、3 に示す。

あがっている。

この技術提携では、原料粉粉砕での乾式から湿式への移TiC の単体ではなく複炭化物としての添加、微粒材質には行、成型工程での電着ダイヤモンド砥石の使用、ベッセル

TaC、VC の粒成長抑制剤の添加もこの頃開始されている。

式真空焼結炉の使用等の大幅な技術向上が図られた。品質表1
間接法

複合法
WCCo

W品

C種

H2

1960 年当時の耐摩工具用材質特性の傾向
耐摩耗性
高い

靭性
小H1
D1
混合炭化D2

粉砕

炭化WC

D3低い

大G5高い

小G6Co

粉砕

完粉

図2完粉WC＋Co

完粉の製造方法：複合法と間接法−（ 2 ）− イゲタロイ® の歴史

衝撃の少ない工具
ダイス、ノズルなど一般耐摩工具
プラグ、ロール、ガイドブッシュなど

低い

大混合

4.
WC＋Co

途

耐衝撃工具
打抜パンチ、ダイ、ヘッダー

G7G8

用

原料製造技術の変遷

超硬合金製造当初より、当社では超硬合金の成分であるWC 粉、Co 粉、複合炭化物の製造法について、研究と製造が行われていた。

4−1

WC

WC は図 4 に示す工程で製造されていた。タングステンの精錬は、鉱石を苛性ソーダに溶解、洗5.

超硬合金の製造方法

5−1

造形

戦時戦後の冷型法による製造は、ハン浄し、溶解液を化学処理によって純度の高い WO3 またはドプレスで複合法粉末を小ブロックに圧縮成形し、中間焼そのアンモニウム塩に精製する。精製工程では、いかに不結後、手やすり、金鋸を用いて中間加工した。当時の複合純物を除去し純度の高い WO3 粉末を得るかの研究が行わ

法粉末はバインダーがなく粗いために、滑りやすく脆い短れた。

所があり、プレス体は圧力が不均一で作業性も極端に悪かった。
MP 社から技術導入後は、間接法の粉末にバインダーとして樟脳とエーテルが添加され、圧力が調整可能な油圧プ鉱石（鉄マンガン重石）レスが用いられた。中間焼結も材質に応じた最適温度で行われるようになり、電着ダイヤモンドホイールにて精密な精錬
苛性ソーダに溶解、ろ過、洗浄塩酸で中和、アンモニア水に溶解、ろ過成型加工も始められ、寸法精度は格段に向上した。
粉末とプレス体の酸化は品質に重要な影響をおよぼすた
め、当時からプレス室と粉末保管室は空調が行われていた。
また、この頃から成形加工で発生する削り粉（回収粉）は、還元（2段還元）
WO3＋H2 → WO2＋H2O
WO2＋2H2 → W＋2H2O

品種毎に集められ完粉製造時に使用された。これによって粉末使用率は向上し、ロスが減少した。
1 個押の場合、完粉の流動性が悪いために 1 回ずつ粉末

炭化W＋C → WC

図4

重量を計量して金型に流し込む効率の悪い作業が行われていた。金型に連続的に粉末を流し込むには、粉末を一定のＷＣの製造工程大きさにバラツキなく造粒する必要があった。これは 1970
年代にスプレードライヤーの導入によって実用化された。
金型プレス以外の造形方法として CIP（Cold Isostatic
還元工程は、これら精製物を水素で還元し W 粉末にするPressing）が実用化され、丸棒形状や大型品に適用された。

工程で、WO3 は戦後、反応を均一化するために WO2 を経成型ゴム型に粉末を投入し加圧ゴム型を介して、液体を圧て W に還元する 2 段階方式であった。1950 年代には還元反力媒体として等方圧力を加え成型する方法である（6）。

応を均一にできる回転式還元炉が開発され還元の 1 段化が

また、丸棒類に代表される断面形状一定の長い製品では、押出法が実用化された。押出法は押出する際に、材料が適度実現した。
炭化工程は、竪型高周波炉を使用していたが温度分布がの可塑性、潤滑性、強度を持つことが要求され、他の製法に不均一であり作業性も悪く、連続式横型炉が内製で開発さ比べ粉末に多量のバインダーを添加する必要がある（7）。それ、WC 品質向上と炉の寿命アップが図られた。のために脱バインダー技術が難しく、焼結体にポアが残留炭化の大きな技術としては、当社独自の WO3 から W をしやすい短所があり、これらによって押出径が制限され、経ず直接超微粒 WC を製造する、直接炭化法が実用化され、焼結後に得られる合金の最大径も決まる。最近、バイン（5）

当社の超微粒材質開発に大きく貢献した。

ダー材種の改良により、最大合金径φ25mm の丸棒量産も精錬および炭化工程は、量的拡大と新技術の展開を考慮してアライドタングステン㈱（旧東京タングステン㈱）に可能になっている。
5−2

焼結

戦後の焼結は、横型 Mo 炉を使用し水集約することが決められ、1980 年代までにすべて移管が完素中雰囲気で行われた。その後、ヒーターはカーボンに変了した。

更され、真空焼結は高周波炉が使用されるようになった。

4−2

CoCo 粉末は、戦前戦中は輸入酸化 Co を水当時、低真空焼結では表面の脱炭、高真空焼結では Co の素で還元するか、粗原料として Co ショットを直接電気分揮発などの問題点があった。1970 年代後半、雰囲気焼結が解して製造していた。これらの方法では、粒度的に難点が導入され、合金カーボン量の微細な調整が可能となり、製あり、戦後は酸化 Co の自家生産から行なった。Co ショッ品の反り（変形）も減少させることができた。

トを硝酸で溶解し、不純物を濾過したあと乾燥、焙焼して1990 年以降になると、ヒーターと処理物の間にタイト酸化 Co としていた。この方法は純度に難点があり、水酸ボックスが設けられた。タイトボックス構造の模式図を図 5化物法による硝酸 Co 溶液の精製が始められた。得られたに示す。脱ワックスはタイトボックス外側からキャリアガ

酸化 Co は、水素で還元して Co 粉末とした。

スを流し、内側から真空引きし、タイトボックス内外で差1960 年代後半になると、海外から良質で安価な Co 粉末が入手できるようになり、自家生産は廃止された。

圧をつけることで、ワックスのタイトボックス外への流出を防ぎ、炉内汚染を防止することができるようになった。
タイトボックスは二次輻射で、全面ヒーターとして処理物

2 0 0 9 年 1 月 ・ SEI テクニカルレビュー ・ 第 174 号 −（ 3 ）−に働き、昇温、温度保持中の温度分布を向上させる効果もいる。材質によっては 10MPa 程度の低圧 HIP でも 100MPaある（8）。最近では、処理物近傍温度をモニター、コントと同等性能が得られることも確認されている。

ロールするカスケード方式の温度制御もでてきている。タ

HIP 処理によりポアが消滅し、図 7 に示すように抗折力

イトボックス構造は炉材にワックス付着がないため、ガス（TRS）の向上が顕著に認められ、信頼性は大幅にアップす

強制冷却を行っても、クリーンな状態で行える長所もある。

る。HIP 処理による抗折力の改善効果は、Co 量が少ない程

最近では、冷却ガス圧力を加圧（0.3 〜 0.8MPa）にして冷大きい。プリント基板穴明け用のドリル（PCB ドリル）用

却時間の短縮、焼結工程のサイクルアップを行う方法が主合金などは、HIP 処理を行うのが必須となっている（10）。

流となりつつある。
4.0

HIPプロセス
従来プロセス

22%Co

キャリアガスの流れ

3.5

断熱材
ヒーター

20%Co

処理物

抗折力（GPa）

22%Co

処理物

20%Co

3.0
7%Co
2.5

15%Co

5%Co
7%Co

2.0

タイトボックス
5%Co

ワックスタンクへ

ワックスタンクへ

図5

1.5

タイトボックスの構造
929088硬5− 3

熱 間 静 圧 プ レ ス （ HIP ： Hot IsostaticPress）

超硬合金は液相焼結で行われるが、このプロ

図7868482度（HRA）

HIP 処理による抗折力の向上

セスでも焼結体に残留ポアが形成される。このポアは工具寿命を縮め、製品によっては致命的欠陥として作用することもある。残留ポア対策として 1970 年代初期には、世界中の多くの超硬合金メーカーで、HIP が製造プロセスとして6.

超硬合金の性能向上

6−1

切削工具材質とコーティング

1950 年代以

降、切削用新材質が次々と開発され、A40 はハイス工具分確立された。
HIP 処理は千数百度の高温下でアルゴンガスにて野に食い込むほどの画期的な超硬合金と言われた。1970 年

100MPa 程度の高圧をかけるもので、その構造を図 6 に示代に窒素添加技術によって耐熱亀裂性を向上させた強靱超す（ 9 ）。現在では同一ベッセル内で焼結工程と連続して硬合金 A30 が開発されフライス用材質のメインとなるとと10MPa 程度の HIP 処理ができる Sinter-HIP も実用化されてもに鋼穴明け用のドリルとしても採用された。窒素添加超硬合金はその後、A30N にてさらに強靱化が図られフライス用材質は A30N に置き換っていった。

③①②1970 年代初め、欧州メーカーがコーティングを商品化した。コーティングとは、超硬合金の表面に炭化チタン（TiC）、炭窒化チタン（TiCN）、アルミナ（Al2O3）等のセ③ラミックで被覆するもので、切削工具として耐摩耗性、耐④酸化性、耐溶着性を著しく向上させることができる。コーティング方法としては、CVD（化学蒸着法）と PVD（物理蒸着法）が実用化されている。CVD 法は、密着強度が高くR

P⑥

加熱電源へアルゴンガス⑤

切削工具のみならず耐摩工具にも適用されている。PVD 法は当社が世界で始めて実用化した方法で、母材の強度低下がほとんどない特長を持つ。切削条件の過酷化により刃先①断熱材 ②ヒーター ③容器 ④被処理物⑤高圧ガスコンプレッサー ⑥アルゴンガスタンク

図6

HIP 模式図−（ 4 ）− イゲタロイ® の歴史

交換チップのコーティング比率は年々上昇し、被膜材種とその複層化等の目覚ましい改良が行われ、現在最も技術改良に力を注がれている分野である。

1タン化合物（TiC、TiN、TiCN）を主成分とし、耐酸化性、0.8サーメット

累積度数

工具材料でのサーメットは、チ6−2耐溶着性に優れ加工仕上げ面が良い等の長所を持つ。窒素添加量の増量による強靱化、耐熱性の向上が図られ、超硬0.4

省 W の観点からも注目を浴びている。
耐摩工具材質ZF20A0.2合金に匹敵する強度のものまで開発されている。最近では、
6−3

従来ZF200.6033.54

耐摩工具では、Ni、Cr の添加

4.555.5TRS（GPa）によって耐蝕性と耐酸化性にともに優れた合金（M シリー
図8ズ）、バインダーを殆ど含まない従来超硬合金比数十倍のZF20A の抗折力耐摩耗性をもつ BL 合金などが開発された。M シリーズは、耐蝕性と耐摩耗性が共に要求される化学プラント部品や、耐蝕性の潤滑剤を使用する耐摩工具に適している（11）。BLは最低値が大幅にアップし、ドリルとしての信頼性を大幅

合金はウォータージェット用ノズルやブラスト加工用ノズに向上させている。

ルなど、衝撃のかからない単純こすり摩耗の厳しい用途に。

適している
6−4

ZF20A の品質保証は、従来材質にない厳しい規格にするとともに、組織の高倍率観察と組織均一性チェックを新た（12）

超々微粒合金当社は、超微粒 WC の製造で独自の直炭法の技術を活用し、超微粒合金の分野では、常に加える等、最高級品質なものだけをお客様に届ける体制としている。に業界をリードしてきた。超微粒合金とは、合金中の WC粒径が 0.7μm 以下のものである。
超々微粒合金の主な製品用途は、PCB ドリルである。基板の高集積化により PCB ドリルの径は年々小径化し、ドリ7.

原料のリサイクル

7−1

現状の課題

超硬合金の成分元素の W、Co、ル材質への要求は厳しくなっている。材質 ZF20A は、厳し

Ni、Cr、V 等はレアメタルであり、産出国は表 2 に示すよい PCB ドリルユーザーの要求に応えるために開発した最高うに極度に偏在している。中国、インド等の経済発展によ品質の超々微粒合金である。

り、レアメタルの世界消費量は拡大を続ける一方で、日本組成の最適化、高品質な原料粉の選択に始まり、完粉工はレアメタルの消費大国であり、Co 消費量は 1 位、W は 4程での粉砕方法の改良、プレス圧力伝達の良い完粉改質と位である（13）。レアメタル生産国の動向が輸入に頼る日本へプレス金型の改良、焼結工程での昇温と冷却条件の最適化の影響は大きく、事業そのものの存続さえ決定してしまう。

等、英知を結集し製造条件を定めた。均質で欠陥のない全世界の 8 割の W を産出する中国は、資源保護を強化する

ZF20A の組織を写真 1 に、抗折力を図 8 に示す。抗折力で国策を掲げている。2006 年に W の輸出税の適用、輸出の許可制等の政策を取ってきており、今後の供給面で大きな不安材料となっている。（W の中間原料である APT 価格はZF20A

従来材質：ZF20

10ton あたり 03 年 66＄が 04 年には 260＄に高騰した）こ
れに対し、グループ会社を含めて原料ソースの多様化を現在推し進めているところである。
7−2

リサイクル

レアメタルをめぐる世界情勢からリサイクルは重要であり、W は高価であるため古くから各社でリサイクルが行われている。当社では、1940 年代よ1μm

写真 1

り超硬スクラップを大気中約 1000 ℃の温度で酸化焙焼し精錬プロセスで再生する方法をとっていた。その後、処理コ

ZF20A の組織

表2

超硬合金の原料となるレアメタルの産出国

1位
タングステン

中2位

3位

上位三カ国の合計シェア

国

90 ％

ロシア

04 ％

オーストリア

02 ％

96 ％

コバルト

コンゴ

31 ％

ザンビア

17 ％

オーストラリア

13 ％

60 ％

ニッケル

ロシア

22 ％

カナダ

15 ％

オーストラリア

14 ％

51 ％

クロム

南アフリカ

43 ％

インド

19 ％

カザフスタン

19 ％

81 ％

バナジウム

南アフリカ

42 ％

中34 ％

ロシア21 ％

98 ％国

Mineral Commodity Summaries 2006

2 0 0 9 年 1 月 ・ SEI テクニカルレビュー ・ 第 174 号 −（ 5 ）−

ストの改善を図った高温処理法、亜鉛処理法、コールドス

執トリーム法が開発されたが、当社では亜鉛処理法に着目し、後藤1970 年代後半に実用化した。亜鉛処理法は、処理温度が筆者 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------裕 明 ：シニアスペシャリスト
住友電工ハードメタル㈱ 生産部
超硬合金素材の生産技術に従事

主席

1000 ℃以下である為に WC の粒成長がなく、被処理物の組成を変えることなく同じ組成のリサイクル粉を得ることができる特長がある。被処理物スクラップの選別回収技術向上、不純物混入防止のプロセス改善、処理炉の改善により、現在では亜鉛処理粉投入を前提とした材質も開発されている。1996 年に超硬工具協会、技術委員会で当社の亜鉛処理粉を評価して頂いたところ、各超硬メーカーから使用上問題ないとの評価を得ている。07 年より W 精錬法の再開、亜鉛処理法の強化を推し進めている。

8.

結言

超硬合金は、他の材料にない耐摩耗性と靱性を兼ね備えた特長を持ち、機械部品の加工精度向上、加工コスト低減に大きく貢献してきた。加工の更なる高精度化、高能率化の要求、工具の長寿命化、コストダウン等、今後も取り組んでいかなければならない課題は多い。ユーザー満足度を高め、市場で喜ばれる生産技術改善と材質開発活動をこれからも継続していきたい。

参考

文

献

（1）日本粉末冶金工業会、「焼結部品概要」「焼結部品需要構造調査」（2006）（2）鈴木壽、「超硬合金と焼結硬質材料」、丸善（1986）（3）「創立 50 周年記念誌」、超硬工具協会（1998）（4）「住友電工百年史」（1999）（5）三宅、「2 段式回転炭化炉による WO3 粉末から直接 WC 生成の検討」、
粉体および粉末冶金、26（1979）（6）P.J.JAMES、「HIP と CIP」
、日刊工業新聞社（1986）（7）有本、湊、山本、松本、白根、福田、丸山、「押出法による超硬合金の性能向上」、住友電気第 141 号（1992）（8）武田、「島津焼結炉」、島津評論 vol43.No4.（1986）（9）小林、「塑性加工工具材料と切削工具材料の動向」、第 64 回
研テキスト

工技

「超硬合金の技術開発動向」、新素材、日本工業出版第 2 巻第 12 号
（10）湊、（11）関、丸山、湊、坂田、「耐食、非磁性超硬合金の開発」、住友電気第131 号（1987）（12）丸山、松本、「擬バインダーレス超硬合金の開発」住友電気第 140号（1992）（13）Mineral Commodity Summaries 2006, "World Metal
Statistics Yearbook 2006"−（ 6 ）− イゲタロイ® の歴史---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------